— 221 — 



aufgeklebt. Endlich beklebt die Jugend ihre Pfeilspitzen mit 

 dieser Masse zum Scheibenschießen und zum Erlegen kleiner 

 Vögel " 



Die unter 1 verzeichnete Tafel eines älteren geronnenen Sekretes 

 war in den äußeren Schichten annähernd schokoladenbraun, im Innern 

 stellenweise rötlich, schwach mit Pflanzenteilen durchsetzt. Bei Zimmer- 

 temperatur ist das Produkt hart wie Guttapercha, dabei jedoch spröde, 

 so daß es sich mit dem Hammer zerschlagen läßt. Es läßt sich 

 schneiden, splittert hierbei jedoch etwas. In der Handwärme wird es 

 klebrig, kleine Stückchen lassen sich sogar kneten. 



Auf Wasser schwimmt die Substanz , im Wasser von 35 ° C. wird 

 sie schon plastisch, über 40° C. stark klebrig, bei 50° C. schmierig, 

 fadenziehend. 



Zur Herstellung eines gleichmäßigen Musters wurde die Hälfte der 

 Tafel in warmem Wasser erweicht und gut durchgeknetet, hierauf in 

 kaltem Wasser erhärten gelassen. Sie war jetzt spezifisch schwerer als 

 Wasser, von schmutziger rosa Farbe, durch die beigemengten Pflanzen- 

 teile schwarz gesprenkelt. Erst nach mehrtägigem Liegen im Wasser 

 nahm die Substanz ihre frühere Härte wieder an und wurde auch all 

 mählich wieder spezifisch leichter als Wasser. 



Die so behandelte Masse nahm bei längerem Liegen an der Luft äußer- 

 lich wieder schokoladenbraune Färbung an, während sie im Innern etwas 

 dunkle Fleischfarbe zeigte. Allmählich vertiefte sich auch diese Färbung. 



Das zerkleinerte, über Schwefelsäure getrocknete Durchschnitts- 

 muster hinterließ beim Verbrennen 6,98 °/ Asche. 



Das Verhalten gegen einige Lösungsmittel wurde derart geprüft, 

 daß je 5 g des über H 2 S0 4 getrockneten Durchschnittsmusters mit je 

 95 g Lösungsmittel Übergossen und unter häufigem Umschütteln 2 Tage 

 lang stehen gelassen wurden. Dann wurde absetzen gelassen. 



Äther: Die Flüssigkeit über den Bodensatz ist etwas trübe. Ein 

 Teil der Lösung wurde mit der Pipette herausgenommen, gewogen, auf 

 die Hälfte eingeengt und mit viel Alkohol versetzt. Es fiel ein fein- 

 flockiger Niederschlag aus, dessen Menge nach dem Trocknen 10,2% 

 der ursprünglichen Substanz betrug. 



Durch Eindampfen des Filtrates von diesem Niederschlage wurden 

 47% Harz erhalten. 



Petroläther: Es wurde wie oben verfahren. 



Durch Alkohol fällbare Substanz . 11,5% 

 Harz im Filtrat 49,4% 



Benzol: Behandlung wie oben. 



Durch Alkohol fällbare Substanz. . 15,7% 

 Harz im Filtrat 46,2% 



16 



